des Sciences de Saint- Pétersbourg. 
458 
457 
Bees te RE 91,54%, 
E Eng, PRE NE 3,26 » 
Buieim 21:10 125.3 2,13 » 
Graphite Luxe 2,51» 
Gebundene Kohle .... 0,56» 
Schwefel 52225015 GC SE 
100,00 
Lóst man dieses Roheisen in Salzsáure auf, so wer- 
den in der Lösung nur 1,28%, Phosphorals Phosphor- 
säure gefunden. 
Behandelte ich dagegen dieses Gusseisen mit Schwe- 
felsáure bis jede Gasentwickelung beendigt war, so 
erhielt ich als Rückstand nach dem Trocknen bei 100? 
14,1807/, in welchem enthalten waren 
Map oss PRE 1,25 
Eisen... 4,10 
Pliosphé: "Ete 2,21 
Kohle 
Wasserstoff "** 6,62 (als Verlust) 
fLig" À 
Betrachten wir in diesem Rückstande nur die Quan- 
titäten und das Verhältniss des Eisens und Phosphors, 
so nähern sich die Werthe sehr genau einem i de 
phoreisen (Fe’P), nämlich: 
berechnet. gefunden. 
2 Au Eisen.......... 56,00 6484 ` 64,99 
1 » Phosphor...... 31,03 35,66 35,01 ek 
E 87,08 100 100 | a $ 
RS müsste man den Schluss ziehen, dass 2, 21 21, 
Phosphor im Gusseisen als ein zweifach Eisen- Phos- 
phor enthalten sind, während 1,05%, Phosphor in ei- 
ner anderen Verbindung in demselben vorkommt. 
Andere Erscheinungen traten aber ein, als ich die- 
ses Gusseisen durch Jod auflöste, genau nach den 
Angaben von Morfitt und Booth?). Ich gebe hier 
den ganzen Gang der Analyse. 
1,703 Grm. Gusseisen wurden mit 10 Grm. Jod und 
Wasser in einem kleinen Kolben behandelt, wobei 
jede Temperaturerhühung vermieden wurde. Am fol- 
genden Tage wurde das Ungelóste in einer Reibschale 
zerrieben, um so die noch im Innern vorhandenen 
unangegriffenen Kerne des Gusseisens wieder in Frei- 
heit zu setzen. Darauf wieder Alles in den Kolben 
zurückgegeben und noch 5 Grm. Jod hinzugefügt. Wie- 
der nach 24 Stunden das Zerreiben wiederholt und 
dann noch 3 Gm. Jod eingewogen. Am folgenden 
Tage schien die Einwirkung beendigt, indem im Kol- 
8) Journ. für prakt. Chemie. 1854. Bd. LXXI. S. 30 u. 101. 
* 
ben noch freie Jodstücke vorhanden waren und beim 
Zerreiben keine festen Partikeln mehr beobachtet wer- 
den konnten. Jetzt wurde das Unlösliche auf einem 
gewogenen Filter gesammelt und mit kaltem Wasser 
so lange ausgewaschen bis im Filtrat keine Reaction 
auf Eisen mehr eintrat. Da auf dem Filter noch freies 
Jod vorhanden war, so wurde das fernere Auswaschen 
mit einer verdünnten Kalilósung vorgenommen und 
später diese durch heisses Wasser ausgewaschen. Dar- 
auf das Filter getrocknet und nach dem Wägen 0,180 
Grm. als Rückstand erhalten. Nach dem Glühen im 
Platintigel bildete sich eine braune geschmolzene Masse 
— 0,149 Grm., aus welcher erhalten wurden 
Kieselerde ......... 0,020 
Eisenoxyd 0,110 
Fk y 4 s 0,019 
0,149 
Da sich im kohlenhattigeh Rückstande — 0,180 
Grm. das Eisen mit dem Phosphor als Phosphoreisen 
verbunden findet, ‚so besteht es aus Am 
Kicsel E 0,020 , 
isen 0,077 
Phosphor 0,008 
Kohle 0, 075 (als Verlust). 
0,180 — A 
Die Kieselerde darf aber hier nicht Wut in Betracht 
mue werden, da ein Theil derselben beim Aus- 
waschen mit Kalilósung und heissem Wasser ausgezo- 
igen war. Somit erhielt ich aus 1,708 Grm. Gusseisen 
als unlóslichen Rückstand 
Eisen RW? n 077 ES 4,50%, å 
Phosphor ...0,008 0,46 » 
hle ......0,075 4,89 » 
$ 9,85 » 
Dieses Gusseisen wird auf dem Werke selbst auf 
Stabeisen verarbeitet unter Zusatz von Kalk bei móg- 
lichst niedriger Temperatur, die erst gegen Ende der 
Operation bedeutend gesteigert wird. Das so erhaltene 
Stabeisen hat folgende Zusammensetzung: 
, LT Ee 98,55 
` Phosphor ..... 0,68 
Silicium 0,13 
GBR RU HI 0,64 
Schwefel..... Spuren 
100 
. Löst man nun dieses in Salzsäure auf, so findet 
man in der Lösung 0,55 Phosphor als Phosphor- 
sáure. 
E 
